業界の発光分光分析装置の検量線を共通化することによる分析装置間の分析値差異改善の検討 Ⅱ（Ａl－Ｓi－Ｍg 系合金）

平 成 １８ 年１１ 月１０ 日(社)日本アルミニウム合金協会
技術委
員会

当業界とその需要家でのアルミ合金材料の化学成分の管理は、発光分光分析法によることが一般的であり、日頃両者間で分析結果が若干相違することは珍しくない。この分析装置の違いによる分析結果の若干の不一致は、それぞれの分析装置に予め組み込まれた分析値検出用の検量線が、互いに少しづつ違っていることによるものが主原因とされている。
（説明）① 発光分光分析法は、絶対値を求めるのではなく、分析の結果得られた発光強度を予め組み込まれた発光強度－分析値の関係を示す検量線に当てはめて、分析値を求める方法－
つまり、検量線を介して相対値を求めるやり方である。
② このため、異なった分析装置間の分析結果を比較する時、両装置の検量線が一致していることは大前提となるが、それぞれの検量線を作成する時に使用される標準試料が一般に同一でないために、両検量線が若干不一致となることが避けられないとされている。
このため当委員会では、メンバー会社で常用中の複数の発光分光分析装置について、共通の（同一の）標準試料を使用して検量線を引き（検量線の共通化）、この検量線と各分析装置に既に組み込み済みの在来の検量線とを使い、任意の共通の手合せ用分析試料を各分析装置で分析して、各分析装置間の分析値の差異の様子を調べ、両検量線間の差異の違いを比較してみることとした。
既にＡl－Ｓi－Ｃu 系合金について検討し、平成１６年７月に取りまとめたのに続き、今般Ａl－Ｓi－Ｍg 系合金について調査した。
１．調査方法(1) 使用した発光分光分析装置
当委員会のメンバー会社７社で常用中の１１台の分析装置－ 分析装置を便宜上Ａ～Ｋとする。
(2) 使用した共通の標準試料
日本軽金属㈱及びアルコアで市販中のＡｌ－Ｓｉ－Ｍｇ系アルミ合金及び原点用のディスク型又はキノコ型の標準試料 １２個＊
＊アルミ合金材 ＡＣ４Ａ、ＡＣ４Ｃ、ＡＣ４ＣＨ、ＡＤＣ３相当の化学成分をもった試料の分析用検量線を作成可能な物(3) ７社１１台の分析装置で比較する手合せ用分析試料
Ａl-Ｓi-Ｍg 系合金である当協会で市販中のＣ４ＣＳキノコ型標準試料及び手合せ用に準備したＡＣ４Ａ.１、ＡＣ４ＣＨ.２、ＡＤＣ３.１キノコ型試料各１個ずつ計４個

1

(4) 分析作業要点① 共通標準試料を使った検量線（共通検量線）による物
・共通検量線の作成：上記１－(2)項の標準試料を使い、試料毎に直交する面内４点を分析し、その時の発光強度の平均値を代表値とし、また試料の保証値を化学成分値として、化学成分毎に検量線を作成した。
・分析装置の標準化後のチェック用サンプルは、上記１－(2)項の標準試料の中から特定した１個を使用した。
・手合せ用分析試料の分析も直交する面内４点を分析し、その化学成分値の平均を共通検量線による代表値とした。
② 各分析装置に組み込み済みの在来の検量線による物・分析装置の標準化とその後のチェックは各社のやり方によった。
・手合せ用分析試料の分析は、直交する面内４点を分析し、その化学成分値の平均を在来検量線による代表値とした。
２．調査結果Ａl-Ｓi-Ｍg 系合金の手合せ用分析試料Ｃ４ＣＳ、ＡＣ４ＣＨ.２、ＡＣ４Ａ.１及びＡ
ＤＣ３.１を７社１１台の分析装置で、共通及び在来の検量線を使って分析した結果と分析装置間の化学成分毎の差異の様子を別紙に示す。
この結果から、次のことが判る。
(1) 両検量線による手合せ用分析試料の分析結果を見比べると、分析装置間の差異は、共通検量線による方が、在来検量線による物より、小さくなっている－ 改善されていることが判る。
① 共通検量線による方が、変動係数(＝標準偏差／平均値、％)は全般に小さく、分析装置間の差異が小さいことを示している。
・主要成分（Ｓi、Ｍg、Ｆe 及び一部のＭn、Ｔi）の変動係数は、個々の結果を見比べると、共通検量線による方がすべて小さく（差異が小さい）、その傾向は、在来検量線では約２～８％であるのに対し、共通検量線では約１～４％と約半分になっている。
・主要成分以外でも、在来検量線による変動係数の方が小さいのは、微量不純物成分のＮi、他の極く一部であり、全般に共通検量線による方が、変動係数は小さい(差異が小さい)。
② 最大値と最小値の範囲も、共通検量線による方が全般に小さい。
・不純物のＣｕ、微量不在物のＭｎ、Ｎｉの一部を除き、共通検量線による方が範囲は小さい（より揃っている）。
・範囲／平均値×１００（％）＝範囲係数とする時、この値は主要成分では共通検量線で約３～１５％、在来検量線では約５～２５％であり、共通検量線が①と同様に約半分になっている（約２倍揃っている）。
また、０.０１０％以上の不純物成分では、両検量線共に約１０～５０％(一部に１００％超す物あり、検量線の引き直しがいる）、０.０１０％未満の不純物成分
では、共に５０～３００％であった。
結構範囲係数が大きな物があるが、平均値が微量なので化学成分の管理で実用上の支障はないと言えよう。
(2) １１台の分析装置の共通及び在来の検量線による各分析結果の平均値は、ほぼ同一である。
2

３．まとめ(1) 発光分光分析の仕組みを理解したスタッフが、共通標準試料を使って慎重に引いた検量線を準備して、お互いに発光分光分析を行うことで、当業界や関連業界の発光分析値が、より一致した物になることが判った ― Ａl-Ｓi-Ｍg 系合金の場合、複数の分析装置間で主要成分の分析値の差異が、現状比、約半分になる。
(2) 分析装置間の分析値の差異が実用上解消された状態として、変動係数約１％、範囲係数約５％とする時、今回得られた主要成分の結果 ― 前者で約１～４％、後者で３～15％は、十分に満足いく物ではなかった。
検量線作成用の標準試料の一致の他に、分析装置間の分析結果が一致しない原因がありそうである。 ― 分析装置のメーカー差、使用波長差、スタッフの発想差、分析結果の較正差等であろう。
(3) 今回の在来検量線による手合せ分析結果では、主要成分の変動係数が約２～８％、また範囲係数が約５～２５％となり、結構大きな物であった ― 当業界の現状(4) 今回の共同調査により、当業界でＡl-Ｓi-Ｍg 系合金について発光分析による手合せ分
析を行う時、分析装置間で発生するであろう差異の程度について上記(３)項を含めて一つの目安になる物、拠り所にする物が持てた。
(5) 今後の予定
Ａl-Ｓi-Ｍg 系合金で、共通標準試料を使った検量線を使うことで、発光分析装置間の分析結果の差異が改善されることが判ったので、先ずは当協会会員会社に、今回使用した標準試料１２個を使った共通検量線を組み込むことを奨めたい ― なお、組み込んだ検量線については、今回使用した手合せ用分析試料４種類なりで結果の確認を行っておくとよい。
以3上4

値

値Ｍｇ0.360.360.360.350.370.360.350.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.352
0.00922.6144
0.370
0.336
0.034
10Ｆｅ
0.30
0.32
0.32
0.31
0.32
0.31
0.28
0.30
0.29
0.31
0.31
0.31
0.306
0.01434.6644
0.320
0.275
0.045
15

ＡＣ４ＣＨ．２

Ｚｎ
0.05
0.05
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.05
0.05
0.050
0.0038
7.496
0.060
0.044
0.016
32Ｍｎ
Ｎｉ
Ｓｎ
Ｐｂ
ＴｉＣｒ
0.07 0.007
0.010
0.07 0.004 0.000 0.004 0.010 0.027
0.07 0.004 0.001 0.003 0.010 0.026
0.07 0.006 0.002 0.004 0.009 0.027
0.06 0.006 0.000 0.002 0.010 0.026
0.07 0.006 0.003 0.005 0.011 0.025
0.07 0.006 0.000 0.005 0.009 0.028
0.07 0.006 0.002 0.005 0.010 0.027
0.07 0.005 0.002 0.002 0.010 0.029
0.07 0.006 0.002 0.004 0.009 0.028
0.07 0.005 0.003 0.005 0.011 0.028
0.07 0.008 0.001 0.003 0.010 0.027
0.069 0.006 0.001 0.004 0.010 0.027
0.0034 0.0011 0.0011 0.0011 0.0007 0.0012
4.9588 18.879 76.101 29.795 7.0707 4.4103
0.074 0.008 0.003 0.005 0.011 0.029
0.060 0.004 0.000 0.002 0.009 0.025
0.014 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004
2067300
752015ＳｉＭｇ
Ｚｎ
ＦｅＭｎ
Ｎｉ
Ｓｎ
Ｐｂ
ＴｉＣｒ
7.14 0.335 0.007 0.114 0.002 0.002 <0.001 0.002 0.118 0.002
7.11 0.314 0.005 0.105 0.007 0.002 0.000 0.001 0.115 0.002
7.33 0.319 0.005 0.108 0.009 0.002 0.000 0.000 0.127 0.002
7.070.30 0.000 0.101 0.003 0.004 0.001 0.001 0.115 0.001
7.14 0.326 0.006 0.111 0.005 0.004 0.000 0.000 0.116 0.000
7.03 0.311 0.003 0.107 0.009 0.004 0.002 0.002 0.118 0.002
7.20 0.310 0.003 0.100 0.009 0.004 0.000 0.002 0.115 0.002
7.03 0.304 0.006 0.109 0.007 0.003 0.001 0.002 0.124 0.002
7.16 0.298 0.004 0.099 0.008 0.002 0.001 0.001 0.124 0.002
7.11 0.303 0.000 0.103 0.003 0.003 0.000 0.001 0.116 0.002
7.03 0.304 0.006 0.108 0.012 0.003 0.001 0.002 0.116 0.002
6.80 0.295 0.009 0.104 0.008 0.005 0.000 0.000 0.122 0.002
7.092 0.308 0.004 0.105 0.007 0.003 0.001 0.001 0.119 0.002
0.1314 0.0094 0.0027 0.0039 0.0027 0.001 0.0007 0.0008 0.0045 0.0006
1.8527 3.0537 63.248 3.7616 37.343 32.248 112.57 73.731 3.7507 37.475
7.328 0.326 0.009 0.111 0.012 0.005 0.002 0.002 0.127 0.002
6.800 0.295 0.000 0.099 0.003 0.002 0.000 0.000 0.115 0.000
0.528 0.031 0.009 0.012 0.009 0.003 0.002 0.002 0.012 0.002
71022511129
100
200200
10100

考Ａ
Ｂ
Ｃ
ＤＥＦＧ
ＨＩ
ＪＫ均

証ＡＢ
Ｃ
ＤＥＦ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
ＪＫ
均

Ｃｕ
0.008
0.005
0.006
0.006
0.006
0.003
0.004
0.005
0.003
0.006
0.005
0.006
平値 0.005
標
準偏差 0.0012
変動係数 23.411
最大値 0.006
最小値 0.003
範囲 0.003
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 60

参保Ｓｉ
7.09
7.09
7.31
7.16
7.06
7.18
7.27
7.06
7.14
7.10
7.07
6.94
7.125
0.10311.44657.307
6.9400.3675）

Ｃｕ
0.11
0.12
0.12
0.11
0.12
0.12
0.12
0.12
0.13
0.12
0.12
0.12
平値 0.120
標
準偏差 0.0049
変動係数 4.1159
最大値 0.132
最小値 0.110
範囲 0.022
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 18

Ｃ４ＣＳ （№

手合せ分析試料分析結果－１（共通標準試料を使った検量線による物）

考Ａ
Ｂ
Ｃ
ＤＥ
ＦＧＨＩＪ
Ｋ
均値

値

Ｃｕ
0.008
0.004
0.009
0.004
0.004
0.006
0.005
0.003
0.004
0.009
0.005
0.005
平値 0.005
標
準偏差 0.002
変動
係数 38.541
最大値 0.009
最小値 0.003
範囲 0.006
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 120
参証
ＡＢＣＤＥＦＧ
ＨＩＪＫ
均Ｃｕ
0.11
0.12
0.13
0.12
0.13
0.12
0.13
0.13
0.12
0.11
0.13
0.12
平値 0.124
標
準偏差 0.0056
変動係数 4.5298
最大値 0.130
最小値 0.110
範囲 0.020
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 16
保Ｍｇ
0.36
0.37
0.37
0.38
0.28
0.37
0.38
0.35
0.34
0.35
0.36
0.34
0.353
0.02848.0344
0.378
0.280
0.098
28Ｆｅ
0.30
0.32
0.31
0.33
0.28
0.31
0.330.29
0.32
0.30
0.30
0.30
0.309
0.01665.3892
0.334
0.280
0.054
17

ＡＣ４ＣＨ．２

Ｚｎ
0.05
0.05
0.04
0.05
0.09
0.05
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.053
0.013225.159
0.090
0.037
0.053
100Ｍｎ
Ｎｉ
Ｓｎ
Ｐｂ
ＴｉＣｒ
0.07 0.007
0.010
0.07 0.006 0.003 0.007 0.010 0.028
0.07 0.006 0.000 0.006 0.011 0.026
0.08 0.008 0.001 0.004 0.011 0.028
0.06 0.008 0.002 0.008 0.010 0.024
0.07 0.008 0.002 0.005 0.011 0.027
0.07 0.009 0.000 0.003 0.011 0.023
0.07 0.007 0.001 0.003 0.011 0.030
0.07 0.007 0.001 0.003 0.011 0.029
0.07 0.009 0.000 0.004 0.010 0.028
0.07 0.007 <0.001 0.003 0.011 0.028
0.07 0.006 0.001 0.006 0.014 0.029
0.069 0.007 0.001 0.005 0.011 0.027
0.0036 0.0011 0.001 0.0018 0.0011 0.0021
5.1946 15.285 87.392 37.904 9.9541 7.834
0.075 0.009 0.003 0.008 0.014 0.030
0.060 0.006 0.000 0.003 0.010 0.023
0.015 0.003 0.003 0.005 0.004 0.007
22433001003626）

ＳｉＭｇ
ＺｎＦｅＭｎＮｉ
ＳｎＰｂＴｉＣｒ
7.14 0.335 0.007 0.114 0.002 0.002 <0.001 0.002 0.118 0.002
7.23 0.327 0.01 0.112 0.012 0.003 0.002 0.004 0.112 0.003
7.25 0.331 0.007 0.115 0.004 0.003 0.000 0.003 0.122 0.003
7.46 0.333 0.006 0.116 0.006 0.005 0.000 0.001 0.118 0.002
7.04 0.245 0.055 0.095 0.007 0.006 0.001 0.005 0.105 0.000
7.02 0.324 0.008 0.106 0.007 0.005 0.001 0.002 0.119 0.003
7.01 0.328 0.004 0.112 0.009 0.007 0.000 0.000 0.130 0.002
6.97 0.303 0.003 0.105 0.007 0.004 0.000 0.000 0.118 0.001
7.25 0.305 0.004 0.112 0.010 0.005 <0.001 0.001 0.119 0.002
7.34 0.309 0.008 0.109 0.010 0.007 0.000 0.001 0.114 0.003
6.94 0.313 0.007 0.102 0.008 0.005 <0.001 0.001 0.116 0.002
6.88 0.293 0.003 0.103 0.006 0.004 0.000 0.002 0.124 0.001
7.126 0.310 0.010 0.108 0.008 0.005 0.000 0.002 0.118 0.002
0.1868 0.0253 0.0149 0.0064 0.0024 0.0013 0.0007 0.0016 0.0065 0.001
2.6217 8.1436 142.51 5.8969 30.225 26.827 163.46 88.329 5.5154 49.201
7.457 0.333 0.055 0.116 0.012 0.007 0.002 0.005 0.130 0.003
6.880 0.245 0.003 0.095 0.004 0.003 0.000 0.000 0.105 0.000
0.577 0.088 0.052 0.021 0.008 0.004 0.002 0.005 0.025 0.003
828
520
19100
80
500
250
21150

Ｓｉ
7.09
7.24
7.23
7.47
7.04
7.12
6.95
7.07
7.31
7.36
6.98
7.04
7.1640.1679
2.344
7.466
6.950
0.516
7Ｃ４ＣＳ （№

手合せ分析試料分析結果－２（在来検量線による物）

5考Ａ
ＢＣ
ＤＥＦＧＨ
ＩＪＫ
均

値
考Ａ
Ｂ
Ｃ
ＤＥＦＧ
Ｈ
Ｉ
ＪＫ
均値

値

ＳｉＭｇ
ＺｎＦｅＭｎ
Ｎｉ
Ｓｎ
Ｐｂ
Ｔｉ
Ｃｒ
9.05 0.517 0.019 0.202 0.409 0.005 <0.001 0.005 0.022 0.021
9.23 0.517 0.026 0.216 0.384 0.005 0.002 0.005 0.022 0.021
9.12 0.528 0.020 0.198 0.412 0.005 0.000 0.005 0.022 0.021
9.37 0.511 0.021 0.215 0.415 0.007 0.000 0.003 0.022 0.021
8.83 0.400 0.070 0.176 0.366 0.008 0.001 0.007 0.020 0.019
9.05 0.500 0.025 0.197 0.386 0.007 0.001 0.003 0.021 0.018
8.60 0.510 0.019 0.220 0.399 0.008 0.000 0.003 0.023 0.016
8.95 0.500 0.023 0.184 0.404 0.006 0.000 0.004 0.021 0.023
9.13 0.484 0.025 0.218 0.408 0.007 0.001 0.001 0.024 0.021
9.36 0.475 0.025 0.197 0.370 0.008 0.000 0.003 0.021 0.021
9.02 0.492 0.025 0.197 0.408 0.006 <0.001 0.003 0.022 0.021
8.81 0.477 0.022 0.202 0.423 0.005 0.000 0.005 0.025 0.022
9.042 0.490 0.027 0.202 0.398 0.007 0.001 0.004 0.022 0.020
0.2362 0.0343 0.0143 0.0143 0.0187 0.0012 0.0007 0.0016 0.0014 0.002
2.6123 6.9894 52.275 7.0909 4.6999 17.814 141.42 41.872 6.5457 9.6114
9.368 0.528 0.070 0.220 0.423 0.008 0.002 0.007 0.025 0.023
8.600 0.400 0.019 0.176 0.366 0.005 0.000 0.001 0.020 0.016
0.768 0.128 0.051 0.044 0.057 0.003 0.002 0.006 0.005 0.007
826189221443200
150
2335ＣｕＳｉ
ＭｇＺｎＦｅＭｎＮｉ
ＳｎＰｂ
ＴｉＣｒ
0.141 11.33 0.539 0.121 0.761 0.434 0.011 0.002 0.006 0.117 0.051
0.115 11.26 0.491 0.131 0.799 0.437 0.007 0.003 0.004 0.121 0.046
0.129 11.21 0.511 0.131 0.810 0.441 0.014 0.004 0.006 0.124 0.045
0.121 11.47 0.517 0.136 0.775 0.46 0.011 0.000 0.003 0.126 0.047
0.129 11.03 0.446 0.163 0.755 0.433 0.011 0.003 0.008 0.107 0.045
0.126 11.14 0.496 0.139 0.736 0.432 0.010 0.001 0.003 0.122 0.040
0.129 11.14 0.533 0.183 0.775 0.445 0.012 0.003 0.005 0.137 0.041
0.134 11.29 0.526 0.136 0.731 0.440 0.010 0.000 0.004 0.111 0.049
0.125 11.35 0.518 0.156 0.734 0.459 0.009 0.001 0.004 0.128 0.047
0.118 11.55 0.483 0.131 0.746 0.420 0.012 0.000 0.003 0.120 0.046
0.122 11.08 0.498 0.138 0.747 0.447 0.010 <0.001 0.003 0.122 0.047
0.129 11.16 0.517 0.161 0.863 0.474 0.009 0.003 0.006 0.121 0.052
平値 0.125 11.244 0.503 0.146 0.770 0.444 0.010 0.002 0.004 0.122 0.046
標
準偏
差 0.0057 0.1621 0.0244 0.0172 0.0405 0.0152 0.0019 0.0015 0.0016 0.008 0.0033
変動
係
数 4.5163 1.442 4.8575 11.813 5.2656 3.4163 18.163 84.666 36.531 6.5318 7.2346
最大値 0.134 11.550 0.533 0.183 0.863 0.474 0.014 0.004 0.008 0.137 0.052
最小値 0.115 11.030 0.446 0.131 0.731 0.420 0.007 0.000 0.003 0.107 0.040
範囲 0.019 0.520 0.087 0.052 0.132 0.054 0.007 0.004 0.005 0.030 0.012
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 15
51736
171270200
1252526

参参考Ａ
ＢＣ
Ｄ
ＥＦＧ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
均

Ｃｕ
0.057
0.053
0.057
0.055
0.052
0.050
0.048
0.054
0.052
0.046
0.053
0.051
平値 0.052
標準偏差 0.0031
変動係数6
最大値 0.057
最小値 0.046
範囲 0.011
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 21
参ＣｕＳｉＭｇＺｎＦｅＭｎＮｉ
ＳｎＰｂＴｉＣｒ
0.141 11.33 0.539 0.121 0.761 0.434 0.011 0.002 0.006 0.117 0.051
0.124 11.23 0.496 0.129 0.786 0.458 0.010 0.000 0.002 0.122 0.045
0.134 11.20 0.522 0.121 0.753 0.432 0.010 0.003 0.003 0.121 0.047
0.106 11.21 0.509 0.126 0.774 0.439 0.009 0.001 0.002 0.119 0.045
0.124 11.16 0.567 0.139 0.808 0.430 0.010 0.001 0.004 0.119 0.047
0.125 11.20 0.484 0.134 0.775 0.443 0.009 0.002 0.003 0.118 0.043
0.122 11.49 0.522 0.136 0.784 0.449 0.010 0.003 0.007 0.122 0.048
0.123 11.23 0.492 0.132 0.758 0.434 0.009 0.001 0.005 0.117 0.046
0.123 11.55 0.519 0.134 0.801 0.458 0.007 0.001 0.006 0.122 0.047
0.124 11.16 0.506 0.131 0.791 0.448 0.009 0.001 0.003 0.122 0.047
0.121 11.22 0.500 0.129 0.783 0.431 0.008 0.002 0.004 0.120 0.046
0.128 11.35 0.506 0.136 0.792 0.439 0.010 0.002 0.003 0.120 0.047
平値 0.123 11.272 0.511 0.132 0.782 0.442 0.009 0.002 0.004 0.120 0.046
標
準偏
差 0.0067 0.1318 0.0222 0.0051 0.0166 0.0102 0.001 0.0009 0.0016 0.0018 0.0014
変動係
数 5.431 1.1691 4.3443 3.8965 2.1269 2.3132 10.972 60.779 41.731
1.48 2.9971
最大値 0.134 11.545 0.567 0.139 0.808 0.458 0.010 0.003 0.007 0.122 0.048
最小値 0.106 11.160 0.484 0.121 0.753 0.430 0.007 0.000 0.002 0.117 0.043
範囲 0.028 0.385 0.083 0.018 0.055 0.028 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 23316147633150
125411値

ＡＤＣ３．１考ＡＢＣ
ＤＥＦＧＨＩＪＫ均

ＡＤＣ３．１

参Ｓｉ
Ｍｇ
Ｚｎ
ＦｅＭｎ
Ｎｉ
ＳｎＰｂ
ＴｉＣｒ
9.05 0.517 0.019 0.202 0.409 0.005 <0.001 0.005 0.022 0.021
9.15 0.495 0.021 0.206 0.400 0.004 0.000 0.002 0.021 0.020
9.10 0.501 0.022 0.201 0.405 0.004 0.001 0.002 0.021 0.020
9.07 0.496 0.015 0.202 0.387 0.005 0.000 0.002 0.021 0.021
8.91 0.520 0.025 0.205 0.374 0.006 0.000 0.003 0.021 0.021
9.00 0.489 0.020 0.199 0.403 0.006 0.002 0.003 0.020 0.018
9.03 0.483 0.027 0.184 0.395 0.006 0.000 0.005 0.021 0.021
9.00 0.475 0.024 0.204 0.398 0.005 0.001 0.005 0.022 0.021
9.07 0.479 0.027 0.195 0.423 0.004 0.001 0.004 0.021 0.022
9.09 0.496 0.018 0.202 0.392 0.004 0.001 0.003 0.020 0.021
9.01 0.482 0.022 0.200 0.388 0.004 0.002 0.004 0.022 0.021
8.95 0.479 0.026 0.208 0.397 0.006 0.000 0.002 0.021 0.018
9.034 0.490 0.022 0.201 0.397 0.005 0.001 0.003 0.021 0.020
0.0695 0.013 0.0038 0.0065 0.0123 0.001 0.0008 0.0011 0.0006 0.0013
0.7695 2.6559 17.027 3.265 3.1118 19.891 110.1 35.337 3.0607 6.3822
9.147 0.520 0.027 0.208 0.423 0.006 0.002 0.005 0.022 0.022
8.910 0.475 0.015 0.184 0.374 0.004 0.000 0.002 0.020 0.018
0.237 0.045 0.012 0.024 0.049 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004
3955
121240
200
100
1020

ＡＣ４Ａ．１

ＡＣ４Ａ．１

Ｃｕ
0.057
0.049
0.052
0.051
0.051
0.049
0.052
0.056
0.052
0.048
0.052
0.052
平値 0.051
標準偏差 0.0022
変動係数 4.2125
最大値 0.056
最小値 0.048
範囲 0.008
範 囲 ／ 平 均 値 （ ％ ） 16

手合せ分析試料分析結果－４（在来検量線による物）

手合せ分析試料分析結果－３（共通標準試料を使った検量線による物）